标题：乌金木
简介
乌金木（非洲大，小斑马木）总述
乌金木是从澳珀家具叫开的；乌金木能够短时间风[1]靡家具市场除了家 具、装饰企业炒作外，与她本身天然  秀丽的木纹有很大关系；乌金木的优点有一堆、缺点也不少......；乌金木到底怎么了？我们今天就说说乌金木，准确的讲是小乌金木，大斑马木！
乌金木产地西非加蓬（Zingana）、喀麦隆（Amouk），木料行业一贯叫斑马木或斑马，高等学校统一教材中学名如下：学名简称鞋豆木。
大斑马木
大斑马木属豆科ZEBRANO Leguminosae；属名为Microberlinia；树种为M.brazzavillensis；市场名为Zingana(加蓬，喀麦隆)，Zebrano(英国) ；其主要分布于尼日利亚、科特迪瓦、加蓬、喀麦隆、坦桑尼亚及罗得西亚。
大斑马木的树皮呈灰色，树皮开裂，条纹脱落，内皮赤褐色；木材呈淡桃褐色、淡黄褐色；具间隔窄，有规则性的深褐色条纹；气干比重值 A.D.0.80－0.90；交错木理，其具有加工性良好，较适用于平切单板-乐器构造物、壁 板、家具、地板、板材、乐器构造物等。
小斑马木
小斑马木属大乔木，高23-28cm，直径1.0米左右，具小板根。本属仅一种，主要分布于赤道西非地区。常从喀麦隆及加蓬成批量进口。
此木种材性具有光泽，纹理直，结构细而均；木质坚硬，强度高；容易加工，刨面光滑；油漆，胶黏，握钉加工性能好。耐腐，干燥略慢，缺陷少。气干密度0.80g/cm3。主要适用于刨切薄木皮，装饰单板，胶合板，高档家具，地板，造船，化工木桶，雕刻，农业器具等。
大斑马木分布
分布：分布于西非之坦桑尼亚、津巴布韦、加蓬、喀麦隆等地。主产地在加蓬与喀麦隆。性喜湿地，常在河边呈纯林状分布。
立木：大乔木，树冠层可高达45公尺，胸高直径0.6～1公尺，具板根。树皮灰色，从裂纹，呈鳞片状脱落。
材质：散孔材，原木材比重值0.80g/cm&sup3;,新鲜材时 1100-1200kg/m&sup3;，原木材含水率12%时790kg/m&sup3;。边、心材区别明显，边材白色，心材黄褐色，具深浅相间带状宽条纹，十分非凡。木理 斜至略交错，木肌略粗但均匀，具弱光泽，原木材内偶具树脂囊。
斑马木为什么叫乌金木：乌金木的更名让这种木材迅速走红。 乌金木原名斑马木，俗名“斑马木”，学名“小鞋木豆”。可能很多市民选购地板时，会常听到销售人员提起这两个名词，但没有过多留意；作为一种硬度好、强度高的木材，斑马木被用在家具、地板等的材料默默无闻了一段时间。
灰姑娘的人生转折点在于碰上一位贵人——白马王子，乌金木的命运也如此巧合类似；钟情木头的设计师朱小杰（澳珀家具首席设计师）为其取名“乌金 木”，取其乌黑与金黄相间的神秘木纹。自从有了这样一个响当当的名字，“乌金木”便在家居行业中传开来，渐渐取代“斑马木”的旧名。
乌金木家具商家迅速闻风鹊起，如自由风乌金木，柏森、世纪木歌、童话森林、等品牌相继研发乌金木品牌；于是就有了2010年，家具市场上乌金木品牌店争先出现的一幕，甚至有人说，在实木家具中，敢与柚木争奇斗艳的，非乌金木莫属。
人们欣赏乌金木，最初始于其木纹的华美。乌黑与金黄的丝丝交错，行云流水般，在木材之上书写一幅大气的画卷，其纹理又如同斑马身上流动的斑纹，动感十足，带来西非高原独有的狂野浪漫；其色泽焕发金属感，炫彩夺目，是一种现代感十足的木材。
与木纹齐头并进，乌金木的木质结构也十分出色。只要用手掂一掂重量，就会发现乌金木相比其他木材要沉得多、这种木材的硬度、密度高；其实市面上斑马 木有多种，有大斑马木、小斑马木之分；而乌金木主要是“大小斑马木”——豆科小鞋木豆属；乌金木以西非大陆上的加蓬、喀麦隆等地的木质最为优秀，一般需要百年成材。
特点性能
大斑马木总体特性：乌金木属大乔木，高约45m；直径可达1.0m以上；具板根；材表具有浅沟槽。分布于西非地区。心材漆黑色或黑褐色；与边材区别明显。边材红褐色。生长轮不明显。管孔放大镜下仅可见 ；散生；数少；略小；乌金木内含深色树胶，轴向薄壁组织放大镜下不见。
乌金木射线细胞（ray cell）是指由构成木射线的每个单独细胞。那么乌金木木质射线（wood ray）是由多数射线细胞相互连续聚合而成 的组织，放大镜下隐约可见，密；甚窄。在弦切面上，以木射线的宽度和高度分两类：单列木射线（uniseriate wood ray） 、纺锤型木射线 （fusiform wood ray） （由于横向树脂道的存在）；其组成：由射线薄壁细胞（ray parenchyma cell）组成，射线管胞 （ray tracheid）是指木射线中的横向管胞，乌金木射线管胞内壁有锯齿状加厚（dentate thickenings），也可能有螺纹加厚 （spiral thickening s）。木射线13～17根/mm；非叠生。
乌金木导管横切面卵圆形，主为单管孔，少数径列复管孔(2～6个，多2～3个)，管孔团偶见。径列或散生。5～10个/mm2；最大弦径 145μm；平均 118μm；导管分子长550μm；树胶常见。管间纹孔式互列，多角形。单穿孔，平行至略倾斜。导管与射线间纹孔式类似管间纹孔式。轴 向薄壁组织离管带状 (多为单列，少数成对或2列)，波浪形，星散及星散－聚合状，少数疏环管状；薄壁细胞多含树胶，晶体未见。木纤维壁厚，直径 19μm ，长1121μm， 单纹孔具狭缘。
木材中所含纤维的类别、数量和分布与木材的强度、密度等物理力学性质有密切关系。
乌金木木质纤维属韧型纤维为细长纺锤形，末端略尖削，偶呈锯齿状或分岐状。其细胞壁较厚，胞腔较窄，外形与纤维管胞略相似。韧型纤维具单纹孔，而纤维状管胞为具缘纹孔。
韧型纤维单独存在或与 纤维状管胞混合存在。韧型纤维末端与射线细胞相接触处，末端常呈锯齿状或分岐状。通常在韧型纤维壁上的纹孔分布是比较均匀的，而径面壁上纹孔较多，其内壁 平滑而不具螺纹加厚。
乌金木木材具光泽；无特殊气味和滋味；纹理直或略交错；结构细而匀；木材甚重；干缩不大，干缩率从生材至炉干径向6.2%，弦向7.8%；密 度 0.83g/cm3，强度高。木材干燥慢。窑干温度应在30～50℃，而相对湿度88～31%。木材耐腐。木材重、硬；车旋、刨光、雕刻性能 良好。
市场上高端木材的识别和区分，主要是以简便实用的宏观 特征(如材色、比重、纹理和结构等)为依据。必要时要以木材解剖特征来确定其种属。大家公认，同树种中密度越高，材色越深价值越高。同红木中鸡翅比较，乌金木和鸡翅木质结构类似，管孔都是甚细至细，平均弦向直径不大于200μm，木材含水率 12%时气干密度鸡翅大于0.80g/cm3，乌金木大于0.83g/cm3、木材的心材, 材色二者是黑褐或栗褐，弦面上有花纹。
大斑马木纹理特征：小鞋木豆又叫乌金木,大斑马木,和赛鞋木豆同称为”斑马木”.隶属于苏木科鞋木属(Berlinia)、四鞋木属(TetTaberlinia)、赛鞋木属和小鞋木属的木材，在其板面均会形成美丽的斑马状纹理，所以这些木材都可以称“斑马木”，尤以小鞋木豆更为显著。
木美学元素：
①板面呈斑马纹状的深浅相间条纹，是最主要的美学特点。
②横切面翼状、聚翼状及轮界状薄壁组织。
③弦切面近乎进亚叠生的单列木射线。
优缺点
乌金木（非洲大斑马木）的优点：毫无疑问，乌金木（斑马木）的优点就是纹理的天然精彩；
1、 在乌金木天然的木色中，金色和黑色曲线跃然眼前，色彩醒目且极具流动感，任何一个切面都可以清晰地表现出木纹的美感。而且乌金木取材率低、木质硬、加工难度大，所以用乌金木制作出来的每一件产品都满溢浓烈的自然气息。
2、乌金木最大可达到130cm，生长环境特殊,生长在平均海拔1600米以上山丘地带.土壤表层含有丰富矿产资源.树木的根茎深扎入矿物层,吸收营养和水分,所以其木材中含金属质感。
3、能够与榆木纹齐头并进，乌金木的木质结构也十分出色。被誉为“第九种红木”的乌金木并非浪得虚名。只要用手掂一掂重量，就会发现乌金木相比其他木材要沉得多。这种木材的硬度、密度高，其木质结构与红木中的鸡翅木类似，管孔细密、深浅木纹相间并形成个性十足的纹理。
乌金木（非洲大斑马木）的缺点不多：
1、与其他实木家具相同，乌金木有着美丽的花纹，硬度也较好，但它也有缺陷，不能适应过冷或过热、干燥和潮湿的环境。因此在使用是需要特别注意避开过冷或过热的环境，以免让木材受损。
2、乌金木如果处理不当或工艺不过关，木材久置容易腐朽，同时木材颜色还会退色。
家具使用
乌金木家具的保养主要在于是空气湿度的变化，好一点的家具在设计的时候都留有一个伸缩的缝隙，比如桌面最明显，应该有一圈缝隙，一般在春、冬季节室 内空气干燥的时候，缝隙就会变大，反之湿度大的时候缝隙就小，如果没有这样的设计，再加上木材含水率处理的不好的话，就会出现变形，开裂的现象。
① 保持空气湿度。不要过冷或过热，不然乌金木家具会容易出现一圈圈的缝隙，影响使用效果。
② 定期清理乌金木家具上的尘埃，保持清洁，以免让灰尘进驻家具，从而影响家具的寿命。
③ 有条件的话定期到家具维修店进行家具的基本保养。
综上所述，我们特别为乌金木正名：
区别
第一、乌金木不是国内取的唯一名字，是某家具商自行取名，乌金木是一个商业名字。木料行业一贯叫斑马木或者叫大斑马，其学名如下：学名简称鞋木。
斑马木：小鞋木豆属
木材名称：小鞋木豆
地方名称：Zingana(加蓬、喀麦隆)，AIlen Ele、Amouk (喀麦隆)，Zebrano、Zebrawood(英国、德国、美国)。
不规范名称：大斑马木、乌金木
成林：大乔木，高约45m；直径可达1.0m以上；具板根；材表具有浅沟槽。本属共2种，分布于西非地区。常从加蓬及喀麦隆进口，成批量厚约 0.5cm，质较脆，日晒后易卷曲残留于材表，易条块状剥离。外皮黑褐色，较薄；龟裂，小片状脱落。内皮浅褐色；韧皮纤维略发达。心边材区别极明显。心材 浅褐色，具深浅相间的同心圆状细条纹，很明显。边材白色，宽8-10cm。生长轮略明显，树木稀少，成才100-500年。
外观特点：具有金属光泽；无异味。纹理交错；结构粗，均匀；材质中至重硬；强度高；干缩甚大。锯切加工不容易，适宜单板刨切；握钉、胶黏、油漆、刨光性能良好。
优点：耐腐、抗白蚁，原木断面及切面具显著的深浅相间的黑褐色条纹，极具装饰价值，心材浅褐色，木射线甚窄,气干密度0.8o-0.90g/cm3纹路可比美红木黄花梨，乌金木反射出的金属质感可比国内的金丝楠木。乌金木是非常好的材质，具有极高的观赏和收藏价值，是不可多得的好材质。
缺点：乌金木的缺点很少，唯一就是干燥慢，取材率底。价值太高。
用途：适用于刨切单板(常径切)、高级家具、室内装横、地板、工具柄、滑雪板、乐器等。
第二、由于非洲出口木材将要受到限制。所以今后乌金木（斑马木）的价值会大大提升。
第三、乌金木和国内四川乌木的区别。乌木是具有上千年埋在河床沙土里，而乌金木是生长在非洲大陆。　总之：乌金木确实是观赏及收藏于一身的好材质，他的纹路及特性远远高过很多其它一般材质。